SÉANCE DU l3 JUILLET 1914. 179 



entre les deux couches à la température de solidification de la couche supé- 

 rieure, la plus pauvre en plomb et par suite la moins fusible. 



Métaux utilisés : 



Argent pur. 



Pour 100. 

 Sn = o,o5 

 Fe = o , 02 

 Zinc contenait. . . ', Cdr^traces} Zn par difTérence ^ 99,68 pour 100 

 Sb = o, I 

 Fb=o,2 



Sb =: o , 09 



Plomb contenait. < „ ' > Pb par di(rérencez= 00,867 pour 100 



> Fe = traces l ' yy / f 



Gu = 0,023 j 



La fusion était opérée dans de petits creusets en terre entourés de sable et placés 

 dans un creuset beaucoup plus grand chauffé au fourPerot. Pour préserver les métaux 

 contre l'oxydation et la volatilisation, on employait une couche épaisse de fondant 

 composé de mélanges variables de ZnCI", KCl et NaCl. Le poids de lit de fusion 

 variait de 4o° à 10*. Les expériences à blanc ont niruitré qu'il suffît de 3 heures d'agi- 

 tation pour que l'équilibre soit atteint; en pratique, la fusion durait 2 heures et 

 demie à 3 heures. 



Les prélèvements de la matière pour l'analvse ont été faits après refroidissement sur 

 les culots solidifiés. On étudiait chaque fois le haut et le bas de chaque couche. 

 L'argent était dosé à l'état de chlorure; le plomb soit par la méthode classique de 

 sulfate, soit paréiectrolyse; le zinc à l'état d'oxyde. 



Les expériences ont porté sur une vingtaine de mélanges fondus diflèrents; on don- 

 nera seulement ici les résultats relatifs à cinq d'entre eux. 



Coui lie supérieure. Couche inférieure. 



Culots... I. a. m. IV. V. 1. 11. m. i\. v. 



Argent('Vo)- ',26 17,19 3i,oo 61,67 55, 4o néant o,o34 o,i5 24,63 ^- ,'i 



Zinc (»/o).-. 97,74 58,91 6.5,38 23,86 0,98 i,35 i,36 1,27 3,45 4,5 



Plomb («/„)• 1,00 28,9 8,62 14,47 88,62 98,65 98,606 98,58 71,92 48,2 



Le dernier culot obtenu par refusion du culot marqué ici V avec addition 

 d'une certaine quantité d'argent n'a présenté qu'une seule couche ; cepen- 

 dant, la composition du haut et du bas de culot s'écartait d'une façon 

 notable : une forte ségrégation a remplacé la liquation ; en effet : 



iAg =r 58,99 pour 'o*^ i Agr=53.i2 pour 100 



Pb = 36,.o6 « Bas Pb=:4i,4 



Zn = 4,45 » ' Zn ^ 5,5 )i 



